---
{
  "title": "N2XS(FL)2Y",
  "sku": "N2XS(FL)2Y-medium-voltage-cables",
  "description": "Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter, VPE-Isolation und fest verschweißtem Al/PE-Mantel. Es bietet maximale Betriebssicherheit für kritische Infrastrukturen und schützt zuverlässig gegen eindringende Feuchtigkeit.\n",
  "categories": [
    "Mittelspannungskabel"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/N2XSFL2Y-2-scaled.webp"
  ],
  "locale": "de"
}
---

# N2XS(FL)2Y

<section>
<h3 data-start="483" data-end="530">Für anspruchsvolle Energieverteilungsnetze</h3>
<p data-start="532" data-end="920">Das <strong data-start="536" data-end="550">N2XS(FL)2Y</strong> erfüllt die Standards <strong data-start="573" data-end="593">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="595" data-end="608">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="613" data-end="626">IEC 60502</strong>. Es eignet sich hervorragend für die <strong data-start="664" data-end="762">Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie auf Kabelpritschen</strong> – insbesondere in <strong data-start="781" data-end="833">EVU-Netzen, Industrieanlagen und Schaltstationen</strong>, wo erhöhte Anforderungen an mechanische Belastbarkeit und Wasserdichtigkeit bestehen.</p>
<h3 data-start="922" data-end="945">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="947" data-end="1455">Der Kabelaufbau basiert auf einem <strong data-start="981" data-end="1011">mehrdrähtigen Kupferleiter</strong> (Klasse 2), einer <strong data-start="1030" data-end="1047">VPE-Isolation</strong> mit extrudierter, fest haftender <strong data-start="1081" data-end="1104">äußerer Leitschicht</strong>, sowie einer <strong data-start="1118" data-end="1164">längswasserdichten, leitfähigen Bandierung</strong>. Die Abschirmung besteht aus <strong data-start="1194" data-end="1230">Kupferdrähten mit Querleitwendel</strong>, ergänzt durch eine weitere <strong data-start="1259" data-end="1291">längswasserdichte Bandierung</strong>. Der äußere Schutz wird durch eine <strong data-start="1327" data-end="1396">fest mit dem schwarzen PE-Mantel verschweißte Aluminiumbandierung</strong> realisiert – sie wirkt als effektive <strong data-start="1434" data-end="1454">Querwassersperre</strong>.</p>
<h3 data-start="1457" data-end="1488">Eigenschaften und Vorteile</h3>
<p data-start="1490" data-end="1897">Das N2XS(FL)2Y ist <strong data-start="1509" data-end="1525">erdverlegbar</strong>, <strong data-start="1527" data-end="1560">für Außenanwendungen geeignet</strong> und hält <strong data-start="1570" data-end="1605">Betriebstemperaturen bis +90 °C</strong> sowie <strong data-start="1612" data-end="1650">Kurzschlussbelastungen bis +250 °C</strong> stand. Es ist <strong data-start="1665" data-end="1693">silikon- und cadmiumfrei</strong> und enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen. Dank seines <strong data-start="1760" data-end="1792">teilentladungsfreien Aufbaus</strong> und der Al/PE-Schicht ist es bestens geeignet für <strong data-start="1843" data-end="1896">feuchte Umgebungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf</strong>.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "16,3",
            "0,387",
            "3,4",
            "238",
            "220",
            "7,1",
            "2,1",
            "520",
            "26",
            "1010"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,268",
            "3,4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2,1",
            "560",
            "28",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "19,4",
            "0,193",
            "3,4",
            "358",
            "320",
            "13,6",
            "2,1",
            "580",
            "29",
            "1495"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,153",
            "3,4",
            "413",
            "363",
            "17,1",
            "2,1",
            "620",
            "31",
            "1773"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,124",
            "3,4",
            "468",
            "405",
            "21,4",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "2119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,099",
            "3,4",
            "535",
            "456",
            "26,4",
            "2,1",
            "680",
            "34",
            "2483"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,44",
            "26,4",
            "0,075",
            "3,4",
            "631",
            "526",
            "34,3",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "3073"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,48",
            "28,8",
            "0,06",
            "3,4",
            "722",
            "591",
            "42,9",
            "2,1",
            "780",
            "39",
            "3737"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,047",
            "3,4",
            "827",
            "662",
            "57,2",
            "2,1",
            "840",
            "42",
            "4697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,037",
            "3,4",
            "949",
            "744",
            "71,4",
            "2,1",
            "880",
            "44",
            "5729"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35 - + 90 / -35 - +90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,387",
            "5,5",
            "239",
            "222",
            "7,1",
            "2,1",
            "600",
            "30",
            "1166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,268",
            "5,5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "1409"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,193",
            "5,5",
            "361",
            "323",
            "13,6",
            "2,1",
            "660",
            "33",
            "1675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,153",
            "5,5",
            "416",
            "367",
            "17,1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1968"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,124",
            "5,5",
            "470",
            "409",
            "21,4",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "2320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,099",
            "5,5",
            "538",
            "461",
            "26,4",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "2697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "30,6",
            "0,075",
            "5,5",
            "634",
            "532",
            "34,3",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "3303"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,32",
            "33",
            "0,06",
            "5,5",
            "724",
            "599",
            "42,9",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "3978"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,047",
            "5,5",
            "829",
            "671",
            "57,2",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "4925"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,037",
            "5,5",
            "953",
            "754",
            "71,4",
            "2,1",
            "980",
            "49",
            "6006"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7,1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1405"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2,1",
            "740",
            "37",
            "1646"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13,6",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1926"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17,1",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "2227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21,4",
            "2,1",
            "820",
            "41",
            "2590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26,4",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "2975"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "35,6",
            "0,075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34,3",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "3594"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "38",
            "0,06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42,9",
            "2,1",
            "960",
            "48",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57,2",
            "2,1",
            "1020",
            "51",
            "5290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71,4",
            "2,4",
            "1080",
            "54",
            "6403"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
